58o OBSERVATION'S SUR LA PHYSIQUE, 



apparence la mcine; pour ptoduire cet efFer , il fuffin de changei 

 I'lndinailou de la tuyere, 



De r Acler de cimentanon. 



L'acier de cemen'.atioti eft celui que Ton forme pat le moyen d'lin 

 cement , dour on eiitoure les baireaux de fer dans une caifle dilpofee au 

 miliea d'lm fourneaUjOu iis eproiivenr un grand feu. 



Nous repecerons que la bonne qualite du fer eft une condition indif- 

 penfable pour obtenir un bon acier : il importe de cb.oifir cekii de la 

 rneilleuvc e'pcce , & Ics anglois qui pveparent preiqu'cxclufivemcnc 

 l'acier de cetrentadon , retienneiu pour cer objct tout le fer de 

 Roddgie , qui eft le niciUeur qui fe fibrique en Suede , & ils le paycnc 

 beaticoup plus cher. 



II ne lufKt pas que le fer ne contienne point de principe nuifible , il 

 faut encore qu'il foit forj^^ avec foin & que fes parties foient bien 

 jeunies j car , s'il fe trouve quelques gercuies , quelques pailles dans 

 rinteiicur des barres , elles deviennenr beaucoup plus fenlibles, lorfquc 

 le fer a pris la nature de l'acier -, on ne vient pas a bout de les reunir 

 parfairement , parce que les patties de l'acier ont beaircoup moins la 

 propriete de fe reunir & de fe tiffer enfemble que celles du fer. Nous 

 nous fommes convaincus nous-memes que des fers de France , de bonne 

 qualite , tels que ceux du ci-devant Berry , ne faifoient que du mauvais 

 acier, lorfqu'on les cenientoit dans I'etac ou ils fortent ordinaircmenc 

 des f.irges; mais les mc-mes fers, ayant ete forges & corroyes avec foin , 

 ont forme de l'acier audi bon que calui qui a ere fair, en n.cme terns 

 avec un excellent fer de Suede. Dans nne autre experience , l'acier pre- 

 pare avec du fer du ci-rtevant comte de Foix , qui avoit ere bien forge , 

 a produit de l'acier d'une qualite egale a celui qu'on a obtenu dans la 

 menie operation aveC le fer de Suede. 



II refu'te de-l.i , l°. que le meilleur fer de Suede doit moins la pro- 

 priete qu'il a dc former du bon acier , a une ^uatire particulierc du 

 minerai , qu'au foin avec lequel il eft forge & ibumis a I'adlion des 

 m'artinets ; 2°. que nou? avons en France des fers qui peuvent nous 

 procurer un bon acier, pourvu qu'on veilie a ce qu'iU foient bien forge's; 

 mais la feule negligence dans e«tte operation pent faire echouer une 

 enrreprife dailleurs bien conduite. 



Ainfi le premier foin qu'on doit prendre, lorfqu'on veur faire de 

 l'acier., c'«ft de !e procurer du bon fer, d'examiner, s'il tft bien forge, 

 &, dans le cas qu'il ne le foit pas d'une maniere convenable, de le forger 

 & corroyer de nouveau. L'on pent auili retablir les fers rouille.? par la 

 ve'ufte, en les forgeant pour les foumettre a la cementation. 



L'on a luppofe Isng-tems que le cement propre .1 donner de l'acier, 

 devoit contenir des parties falines, inflammables, graffes, fulfureufes ,&.c. 



